ET d'histoirk naturelle; 1 85 



en passant obliquement a Iravers les lames, de la meme maniere 

 que si elle avoit ete Iransmise a travers un faisceau de plaques 

 de verre. 



Je vais maintenanl terminer cetle section par I'hisloire par- 

 liculiere de quelquesphenomenes Ires-inleressans, qii'offrenl quel- 

 ques-uns des cristaux de la table precedente. 



1. Super-acelate de cuivre. Lorsqu'on expose un prisme de ce 

 sel metallique aux rayons solaires , de maniere que le plan de 

 refraction soil perpendiculaire a I'axe du prisme rhomboidal , et 

 que le rayon passe par Tangle du rhombo'ide qui a 70°, on observe 

 deux images du soleil, el I'une, celie qui a souffert la plus grande 

 refraction, est d'un jaune verdatre , tandis que laiilre est d'mi 

 bleu fonce. Cetle separation des deux leintes est plus distincte 

 dans certains prismes que dans d'aulres : ce qui tient a la maniere 

 dont ils ont ete separes du cristal rhomboide; et dans certains 

 points d'incidence les deux images ont la meme teinte. Lorsque 

 la lame de super-acelate de cuivre est assez mince pour etre traiis- 

 parente, elle prend une brillante couleur verte , compose'e de 

 bleu et de jaune verdatre. Si on I'expose a la lumiere polarisee, 

 de maniere a ce que I'axe du prisme rhomboidal soil dans le plan 

 de la polarisation primitive, la lumiere jaune verdatre sera en- 

 lierement absorbee, et le rayon transmis sera d'un bleu fonce. 

 lin tournant la plaque autour du rayon polarise, les rayons jaunes 

 vcrdalres reparoilront, et reprendront graduellement leur pre- 

 miere intensite; pendant que les rayons bleus seront absorbe's dans 

 la meme proportion , jusqu'apres un quart de revolution, la lu- 

 miere Iransmise sera entierement jaune verdatre. Lorsque les 

 faces de la lame sont perpendiculaires a I'un des axes resultans 

 du cristal , la lumiere bleuc et jaune verdatre a la forme d'une 

 croix , dont les branches divergent des deux poles de non-po- 

 larisation. 



2. Augite. En exposant verlicalement une lame d'augite brun 

 jaunatre a la lumiere commune, le pinceau transmis a une inten- 

 site moderee; en I'inclinant d'un cote, dans le plan de I'un de ses 

 axes neutres, la lumiere devient de plus en plus intense, a mesure 

 que I'obliquite s'accroit, nonobstant I'accroissement d'epaisseur 

 dans la direction du rayou. En examinant la lumiere avec un 

 prisme de spalh calcaire , on trouve qu'elle est entierement po- 

 larisee dans le plan perpendiculaire au plan d'inclinaison. Lors- 

 qu'on incline la plaque dans une direction opposee a la prece'dente, 



Tome XC. MARS an 1820. A a 



